세정 , 질소 퍼징 , 2 리터 , 재킷 형 , 및 교반 오토클레이브 반응기 가 0 . 5 g 의 트리 에틸 알루미늄 개질 실리카 포집제 ( 담체 A ) 로 채워 지 고 , 뒤 이 어 600 sccm 의 H 2 및 680 g 의 프로필렌 으로 채워진다 . 혼합물 은 5 분 동안 교반 된 다음 70 ℃ 로 가열 된다 . ( 10 mL 헥산 중 에서 슬러리 화 된 0 . 25 g 의 ) 담지 촉매 가 질소 압력 에 의해 첨가 된다 . 40 분 중합 후 , 반응기 는 통기 및 냉각 되 고 , ( 있 다면 ) 생성 된 중합체 가 반응기 로부터 제거 된다 . 결과 가 표 1 에 포함 되 어 있 다 .